an  einigen  Metasilikaten. 
123 
einheitlichen  Charakter,  zeigt  gerade  Auslöschung  in  bezug 
auf  die  Begrenzungselemente.  Die  Untersuchung  im  konver- 
genten polarisierten  Licht  ergibt  ein  ungestörtes  Achsenbild. 
Als  Neubildung  beobachtete  ich  säulenförmige  Nadeln 
mit  sehr  geringer  Lichtbrechung.  Sie  dürften  wohl  mit 
Tridymitkriställchen  ident  sein. 
Zusammenfassung. 
In  den  aus  verschiedenen  Verhältnissen  von  MgSi03  und 
FeSi03  erhaltenen  Aggregaten  entstanden  nicht  durchwegs 
einheitliche,  sondern  teils  eisenärmere,  optisch  positive,  teils 
eisenreichere,  optisch  negative  Kristalle  von  rhombischem 
Pyroxen. 
Außerdem  kam  es  noch  zur  Bildung  einer  monoklinen. 
stets  polysynthetisch  verzwillingten  Form  des  Magnesium- 
metasilikates, die  sich  möglicherweise  gleichzeitig  mit  Enstatit 
abscheidet.  Sie  dürfte,  wie  noch  aus  späteren  Versuchen 
ersichtlich  wird,  wohl  mit  Sicherheit  als  reines  MgSi03 
anzusprechen  sein.  Ich  fand  das  Mineral  in  der  Eeihe 
Mg  Si  03  —  Fe  Si  03  in  allen  Versuchen  ,  in  der  Reihe 
Mg Si 03  —  Ca Si 03  in  jenen  Mischungen,  die  68,41  MoL-% 
MgSi03  und  mehr  enthielten,  ebenso  war  es  vertreten  in 
der  Mischungsreihe  MgSi03  —  MnSi03,  ferner  bei  dem  Ver- 
such IV  der  Diopsid-Enstatitreihe  mit  44,78  Mol.-%  CaSi03, 
endlich  traf  ich  es  in  allen  Versuchen  der  letzten  Reihe, 
die  mit  Mineralisatoren  (Bi,  Mg  F2 ,  MgCl2  und  CaF2)  aus- 
geführt worden  waren,  jedoch  kam  es  nicht  zur  Entwicklung, 
als  ich  reines,  im  elektrischen  Bogenlicht  geschmolzenes  MgSi03 
der  raschen  Abkühlung  unterzog. 
Das  Mineral  wird  von  den  Flächen  (110),  (100),  (010), 
selten  auch  von  (001)  begrenzt ;  den  Winkel  des  Grundprismas 
konnte  ich  an  einigen  Schnitten  mit  etwa  87—88°  messen. 
Spaltrisse  beobachtete  ich  parallel  den  Prismenflächen  sowie 
senkrecht  zu  denselben.  Der  polysynthetische  Zwillingsbau 
scheint  für  diese  Form  charakteristisch  zu  sein ;  die  einzelnen 
Lamellen  durchsetzen  entweder  den  Kristall  in  seiner  ganzen 
Länge  oder  sie  keilen  aus.  An  senkrecht  zur  Zwillings- 
naht geführten  Schnitten  beobachtete  ich  eine  Auslöschungs- 
schiefe von  28 — 29°.    In  der  45°-Stellung  verschwindet  die 
